THÉORIE DES ACIERS AU NICKEL. 37 



Le nickel éprouve aussi, à 340°, une transformation 

 réversible, caractérisée par la disparition définitive du 

 ferro-magnétisme au réchauffement et par sa réappari- 

 tion au refroidissement. Le dégagement de chaleur 

 dans cette région de température, sans être très mar- 

 qué, est cependant sensible ; mais il ne semble pas que 

 le nickel éprouve, à aucune température, une variation 

 brusque de volume. Seulement la courbure de la ligne 

 représentant la dilatation en fonction de la tempéra- 

 ture est notablement moindre aux températures élevées 

 qu'aux températures basses, auxquelles le phénomène 

 est d'ailleurs si régulier qu'en extrapolant jusqu'à 250^ 

 les résultats de mes propres expériences sur la dilata- 

 tion du nickel, on retrouve presque identiquement les 

 valeurs mesurées directement par MM. Holborn et Day. 



On sait que l'addition au nickel d'un naétal non ma- 

 gnétique abaisse sa température de transformation et 

 finit par annuler son magnétisme aux températures 

 ordinaires, ou même à des températures très basses. 

 L'a dilatation du nickel à l'état non magnétique est sen- 

 siblement égale à celle qu'il subit à l'état magnétique 

 aux mêmes températures. J'ai trouvé ce fait vérifié à 

 la fois par l'étude du nickel-chrome, non magnétique 

 pour de faibles additions de chrome, et des alliages du 

 nickel avec de fortes proportions de cuivre, dont la di- 

 latation suit sensiblement la loi des mélanges, en admet- 

 tant pour le nickel la dilatation trouvée dans le métal 

 pur à l'état magnétique. 



Causes des anomalies des aciers au nickel 



Nous venons de voir que, des deux constituants des 

 aciers au nickel, le fer estde beaucoup celui qui éprouve, 



